— 11 — 



nielirfacli wiederholtes Glühen und kräftiges Aushämmern 

 konnte der grösste Teil der Schlacken herausgebracht 

 werden, al)er doch niemals vollständig, so dass die er- 

 haltene Luppe kein einheitliches Stück Eisen vorstellt. 

 Dass die einzelnen Teile unseres Drahtes von verschie- 

 dener Härte Avaren, zeigte sich deutlich beim Feilen, es 

 war das ferner besonders gut zu beobachten, wenn das 

 — im übrigen sehr weiche Eisen, — zu dünnen Platten 

 ausgehämmert wurde, auch konnte man gut die härteren 

 lind weicheren Teile beim Aufdrücken einer Messerspitze 

 wahrnehmen. 



Die Analyse des Eisens ergab folgende Zahlen: 

 C : 0,14 bis 0,18 o/o 



Si 

 Mn 



0,005 



bis 



i 0,08 o/o 



S 



Spur 



bis 



0,012 o/o 



P 



0,057 



Vo 





N 



0,008 



Vo 





Co. 



Ni 







Zunächst siehtman, dass die Zahlen etwas von einander 

 abweichen, da verschiedene Proben des Metalles zur Unter- 

 suchung gelangten, seine Ungleichheit wird dadurch 

 ebenfalls dargetan. Wir haben es hier mit einem sehr 

 weichen Eisen zu tun, wie der geringe Kohlenstoffgehalt 

 zeigt, man wird annehmen dürfen, dass die ganz weichen 

 Teile ca. 0,1, die härteren 0,2 — 0,3 o/o C enthalten. Sehr 

 interessant ist ferner die völlige Abwesenheit von Man- 

 gan und die nur sehr kleine Menge von Schwefel. Es 

 müssen deswegen auch die zur Darstellung dieses Eisens 

 verwandten Erze sehr schwefelarm gewesen sein, denn 

 bei der niedrigen Temperatur der Schmelze konnte der 

 Schwefel, falls er in dem Erze vorhanden gewesen war, 

 nicht vollständig in die Schlacke übergehen, sondern 



